﻿62 



Ihr spec. Gewicht, im Pyknometer bestimmt, beträgt: 3.05. 



Hier sieht man wieder vorwiegend längliche Leisten, die 

 alle gerade auslöschen, die Wahrscheinlichkeit, dass rhombische 

 Augite vorliegen, ist daher ziemlich gross. Die Untersuchung 

 der Leisten im convergenten Lichte war jedoch wegen ihrer ge- 

 ringen Breite nicht vollkommen überzeugend, um dies mit Ge- 

 wissheit behaupten zu können. Die lichtgelb oder bräunlichgelb 

 gefärbten Schnitte zeigen keinen Pleochroismus und lebhafte 

 Interferenzfarben. 



Ausser den in allen Schliffen verbreiteten Leisten findet man 

 dazwischen Augitkörner, die die ganze Masse ausfüllen. Glas 

 ist nur in äusserst geringer Menge an manchen Stellen sichtbar. 



6. Bei Untersuchung der capverd'schen Augite kam ich zu 

 dem Kesultate, dass auch in manchen Pyroxenen die Silicate 

 Na 2 A1 2 3 Si 2 , sowie Ca Fe 2 3 Si0 2 vorhanden sein müssten. 



Um nun diese Hypothese experimentell zu prüfen, wurden 

 Versuche mit den zwei folgenden Mischungen angestellt. 



a) 1 Mg A1 2 3 Si0 2 

 2 Ca OFe 2 3 Sio 2 

 1 Na 2 A1 2 3 Si0 2 



Die procentuale Zusammensetzung derselben ist: 



Si0 2 . . . 



. . 24.94 



A1 2 3 . . . 



. . 24.11 



Fe 2 3 . . . 



. . 28.98 



MgO . . . 



. . 4.93 



CaO . . . 



. . 10.15 



Na 2 . . . 



. . 6.89 





100.00 



b) Dieselbe Mischung wird mit MgOAl 2 3 Si0 2 im Ver- 

 hältnisse 2 : 5 gemengt; Zusammensetzung in Procenten: 



Si0 2 28.26 



Al 2 3 . . . . . 43.09 



Fe 2 3 8.29 



MgO 15.49 



CaO 2.90 



Na 2 1.97 



100.00 



Die erste Mischung ergab nur halbglasige Producte, an der 

 Oberfläche und an den Wänden des Tiegels ist die Schmelze 



